— 7 — 



bromsaurem Natron sind optisch zweiaxig. Auf jeder 

 Würfelfläcli e eines ringsum ausgebildeten Krystalls 

 treten normal zur Fläche vier optische Axen aus. 

 Der innere o p t is ch e Ax en win kel beträgt 90 Grad. 

 Die eine Halb irungslinie (Mittellinie) e ines op tischen 

 A X e n w i n k e 1 s ist immer senkrecht zu der Rhomben- 

 d d e k a e d e r f 1 ä c h e , zu der die beiden optischen Axen 

 symmetrisch geneigt sind und beide Halb irungslinien 

 eines optischen Axenwinkels fallen in die Würfel- 

 fläche, die zu jenen beiden andern, auf denen diese 

 optischen Axen austreten, senkrecht ist. In die 

 Richtung der Diagonalen dieser Würfelfläche fallen 

 demnach die S chwingun gs rieh tung en. Das Licht, 

 das in den Krystallen der reinen Substanzen circular- 

 polar.isirt ist, ist in den doppelbrechenden und optisch 

 zweiaxigen Mischkrys taUen elliptisch polarisirt. ^) 



Die Mischkrystalle bieten uns das erste Beispiel von elliptischer 

 Polarisation an frei gewachsenen Krystallen , die diese Eigen- 

 scliaft während ihres Wachsthums angenommen und nicht erst 

 nachträglich durch von aussen wirkende Kräfte (wie Quarz durch 

 mechanischen Druck) erhalten haben. 



Werden die Krystalle langsam immer höher erwärmt, so 

 uimmt die Doppelbrechung allmählich ab und verschwindet noch 

 unterhalb der Schmelztemperatur vollständig und dauernd. Durch 

 einseitigen Druck werden die optisch normalen Krystalle des chlor- 

 sauren Natron leicht doppelbrechend. Die Druckriclituiig wird 

 zur grössten optischen Elasticitätsaxe, einerlei , ob der Druck 

 senkrecht zu Würfel- oder senkrecht zu Rhombendodekaederflächen 

 ausgeübt wird. Mit dem Authören des Drucks verschwindet auch 

 die durch ihn erzeugte Doppelbrechung wieder. 



Das optische Verhalten der Mischkrystalle zeigt nun grosse 

 Uebereinstimmung mit dem Verhalten, das F. Pockels 2) für solche 

 würfelige Krystalle von chlorsaurem Natron vorausgesagt hat, in 

 denen durch dielektrische Polarisation im elektrischen E'elde 

 Doppelbrechung erzeugt wird. Aus seinen theoretischen Betrach- 



^) Zur Prüfung der Resultate, zu deueu 0. Weder (Neues Jahrb. für 

 J^Iineralogie XI. Beil. Bd. S. 1.) durch theoretische Betrachtung über die Licht- 

 bewegung in zweiaxigen activen Krystallen gekommen ist, dürften die Kry- 

 stalle wegen ihres verwickelten Baues nicht recht geeignet sein. 



^) Über den Einfluss des elektrischen Feldes auf das optische Verhalten 

 piezoelektrischer Krystalle. Preisschrift, Göttingen 1894 und Über die Ände- 



